Epidesmin, ein neuer Zeolith. 
425 
zeitiger doch ungleichmäßiger Trübung, die Farbe kaum blaßblau. 
Mit zehnprozentigem Silbernitrat und zwanzigprozentigem Kalium- 
chromat tritt bei gewöhnlicher Temperatur hellorange, bei 100° 
starkorange ungleichmäßige Färbung ein. Nach zweisekundigem 
Entwässern über der Spiritusflamme wird die Farbe mit obigen 
Reagenzien rötlichorange. Längeres Erhitzen schwächt die Fär- 
bungsfähigkeit bedeutend ab, und fünfseknndiges Erhitzen über 
dem Teclubrenner vernichtet dieselbe ganz. 
Obige Eigenschaften sind, wie vergleichendes Material von 
Neu-Schottland, Guanajuato, Helgustadir, Färöer, Pinzgau, Puffler- 
loch, Sulzbachtal, Selkingen, Striegau und Andreasberg gezeigt 
hat, für den Desmin sehr bezeichnend \ Für den Desmin spricht 
auch das spezifische Gewicht, der negative Charakter der Doppel- 
brechung und die chemische Zusammensetzung. 
Von beigemengtem Orthoklas u. a. durch entsprechend ver- 
dünnten Bromoform befreit, wies unser Zeolith beim spez. Gew. 
2,152 (17 
0 C) folgende 
Zusammensetzung auf : 
1 
R 
1— R 
pro 100 
Mol.- 
Verb. 
Si0 2 . . 
. . 56,66 
0,74 
55,92 
56,03 
92 919 
5,92 
A1 2 0 3 . 
. . 16,00 
0,21 
16,00 
16,03 
15 685 
1,00 
CaO - . 
. . 7.58 
0,07 
7,58 
7.60 
13 555 
Mg 0 . 
. . 0,06 
— 
0,06 
0,C6 
149 
. 1,01 
K,0 . . 
. . 0,67 | 
0,20 
0,67 
0,67 
711 
Na,0 . 
. . 0,88 j 
0,88 
0,88 
1 419 
h, ’o . . 
. . 18,69 
— 
18,69 
18,73 
103 963 
6,63 
R . . . 
. . 0,44 
— 
— 
— 
— 
— 
100.98 
99.80 
100,00. 
In verdünnter Salzsäure unter Abscheidung sandig-schleimiger 
Kieselsäure löslich, zieht derselbe aus der Luft beim Feinpulvern 
Feuchtigkeit an in Mengen, die den beim Desmin beobachteten 1 2 
ungefähr entsprechen. Schon nach zehnminutigem Reiben z. B. 
werden 1,09% H, 0 aufgenommen. 
Nimmt man an, daß der in Flußsäure unlösliche Rest R der 
Kieselsäurefällung zum größten Teil aus Elementen des Orthoklases 
besteht, so ist von der unter 1 angeführten Kieselsäurezahl noch 
diejenige Kieselsäure, welche auf 0,2 1 °/o Al 2 0 3 im Verhältnis 
6 Si 0 2 : 1 Al, 0 3 entfällt, abzuziehen. Natürlich können die sub R 
angeführten Zahlen keinen Anspruch auf Genauigkeit machen, weil 
ja nur Milligramme der Analyse unterworfen wurden. Die Gegen- 
wart von Na neben K wurde an der Flamme erkannt, Spuren 
Eisen und Mangan dagegen ganz vernachlässigt. 
Die aus obigen Molekularverhältnissen sich ergebende Formel 
3 Ca (Na 2 , K 2 ) Al 2 Si 6 0 J6 • 20 H 2 0 stimmt mit derjenigen des Des- 
1 Ebenda. 
2 St. J. Thugütt, Dies. Centralbl. (1909.) p. 682. 
